技量の見せ所!アルミTIG溶接。アルミのTIG溶接は個人的に難しい気がします。鉄と違い基本交流での溶接になります。材料が汚れている、バリが残っているとまず綺麗に溶接出来ません。アルミは鉄とステンと違い無理やり溶接するのが難しいです、材料が汚れているとビードにゴミが付いたようになります。それだけでもう溶接として失格です。バリが付いたまま溶接するとバリがそのまま残り溶けないことがあります。グラインダーのディスクで研磨した物を溶接する時も注意が必要です。研磨粉も汚れと同じような物でビードが汚くなります。材料を物凄く綺麗に、丁寧に扱う必要があります。溶接欠陥が出やすいとにかくアルミは欠陥が出やすいです。アルマイトがしてある物をそのまま溶接するとほぼ欠陥がでます。ブローホールを無くすのが困難です。100%無くすのは本当に難しいと思います。アルミは漏れる時があります、大事な物、漏れてはまずい物はカラーチェックを必ず実施しましょう!見た目は綺麗に溶接されていても漏れが出る時があるのです。溶接割れが起きやすい。突き合わせでのともずけはほぼ割れます。ワイヤーを必ず盛りましょう。割れの原因はほぼ高温割れと言われていますが、個人的にワイヤーと母材の混ざり量(希釈率)も影響していると思っています。溶接しずらい溶接するスピードが一定ではなく、早くしていかなくてはいけない。アルミは熱伝導がいいので溶接の熱でどんどん母材の温度が上がっていきます、そうすると溶接初めの温度と溶接中の温度が違うので溶け具合が変わってしまうのが原因です。対策は初期電流をあげて母材を温め溶接電流を調整するか初めに溶けるまで動かず待つかです。タングステンが痛みます。純タングステンかセリタンを使いましょう。ランタンは痛みが速いです。アルミ溶接のコツとにかく洗浄を良くしましょう。洗浄後すぐ溶接するようにしましょう。クリーニング機能をしっかり使いましょう!基本50%くらいがいいですが母材が汚い場合高めの方が溶接しやすいです。綺麗な材料の場合初めのうちはクリーニングを下げると溶接しやすいと思いますが、下げすぎると酸化被膜を巻き込み、ブローホールみたな欠陥が出ます。母材を見て判断しましょう。基本は弄らず50%で問題無いと思いますが。ガスレンズの使用は止めましょう!ガスレンズが痛みます。アルミはガスをケチると欠陥が多くなることが多いです。ガスは多く出した方がいいと思います。ワイヤー差しっぱなしはしない。アルミ溶接の場合溶け込みの関係上差しっぱなしはしない方がいいと思います。数をこなせば感覚が分かってきます、ただアルミは溶け込みが浅いと簡単に折れたり割れたりするので注意した方がいいです。事実アルミの溶接は結構な技術とノウハウが必要であまり上手な人が居ないと思うので出来るようになると自慢できると思います。160-200A慣れるとアルミ缶など溶接出来るようになります。アルミの溶接は見た目だけの溶接で判断すると大変な目にあう場合があります。命に関わる物は慎重に考えたうえで溶接した方がいいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。板厚3mmでの溶接試験を簡単に合格するコツを紹介します。二層仕上げで溶接します。凄く簡単に言うと高品質な溶接をすることが出来ます。アルゴン溶接と言われたりすることがあります。アルミホイール溶接試験ダイキャストアルミ強度試験してみました。多く使われる電極棒としてはトリタン、セリタンになると思います。私は色々な種類を使用しましたが基本この二種類持っていればまず問題ありません。...トーチスイッチ故障。あれ、アークが飛ばない。WB-A350Pこれからの製造業。越後オヤジおすすめ1新潟県に発展を。越後オヤジがやらなきゃ誰もやらないと思うので(使命感)こんなことやってみました。アルマイト処理初める。ステンレスの表面処理はヘアラインかバフ。アルミの表面処理はアルマイト。そんなイメージをオヤジは抱いています。そんな時はワイヤーカット!溶接失敗。加工に失敗する時があります。本来あってはいけないのですが人間なのでミスは起こってしまいます。...5自宅でこのレベル切削が。越後オヤジは3D切削が出来て喜んでいたいました。越後オヤジは学校卒業後溶接の道に進みました。最近はCADがフリーで使えるので簡単に誰でも一分の一の型紙を作る事が出来ます。実際の作業では型紙だけでは対応出来ない事が多々あります。私は基本的に技術書を良く読みます、教えてもらえなかったのでそのように育てられました。そんなことで本屋さんで溶接関係の書籍はほとんど読んでいます。ある日妻が溶接始めました。ある日妻が溶接始めました。